Buradasınız: Anasayfa Kumaşlarda patlatma mukavemetinin ölçülmesi
Standart atmosfer koşulları, patlama dayanımı test cihazı, makas, ve test numuneleri. Patlama dayanımı test cihazın özellikleri; Cihaz kumaşların patlama mukavemetinin ve patlama yüzey gerilmesinin tayini için pnömatik veya hidrolik basınç metoduyla çalışır.
Patlama mukavemet testi uygulanırken kumaşa yüklenen elastik bir diyafram kullanılır, kumaş üzerindeki gerilimi ölçmek için diyaframın gerisinde basınçlı bir akışkan kullanılır. Cihazın genel görünümü aşağıda görülmektedir.
Diyafram, kalınlığı 2 mm’ye kadar ve yüksek genleşme sahip olmalıdır.
Kumaş numunesi için verilmiş bir özelliğin olmaması durumunda Şekil 2.’de verilen örnek kullanılmalıdır. Islak şartlarda yapılan deneyler için deney numunesi sıcaklığı 20 ºC ± 2 ºC olan su içine bir saat süreyle daldırılır. Su yerine 1 litrede en fazla 1 gram ıslatma reaktifi içeren sulu çözeltiler kullanılabilir. Deney numunesi sudan çıkarıldıktan hemen sonra fazla suyu almak için bir kurutma kağıdının üzerine kısa bir süre konulur ve deneye geçilir.
Bu deneyde patlama mukavemetinin ve patlama yüzey gerilmesinin tayini pnömatik basınç metoduyla ölçülmektedir. Bu ölçüm TSE EN ISO 13938-2 standardına göre yapılmaktadır. Deneyden önce numune kondüsyonlama yapılır. Standarda göre örülmüş kumaşlar için deney alanı 50 cm2 (79,8 mm çap) seçilmektedir. Fakat, yüksek veya düşük kumaş genleşmesi veya diğer kumaş özellikleri söz konusu ise 100 cm2 (112,8 mm çap), 10 cm2 (37,7 mm çap) ve 7,3 cm2 (30,5 mm çap) lik deney alanları da kullanılabilir. Bu ebatların herhangi birinde hazırlanan deney parçası diyaframın üzerine, herhangi bir gerilim uygulamadan yerleştirilir.Deney numunesi dairesel tutturucu ile sıkıca tutturulur. Cihaz sıfıra ayarlanır ve emniyet mahfazası yerine yerleştirilir. Deney numunesinin patlatılması için çalışma hızının 20 ± 5 saniye olacak şekilde ayarlanır. Kumaş patlayıncaya kadar belirtilen çalışma hızında numuneye basınç uygulanır. Kumaş patladıktan sonra diyafram eski konumuna geri gelir. Patlama anındaki yükseklik (mm) ve/veya patlama hacmi, patlama basıncı (kg/ cm2, N/ cm2 ) ve deney süresi (saniye) kaydedilir. Tutturma çizgisinin 2 mm içinde oluşan tutucu çene kopmaları kabul edilmez. Böyle bir durumda deney kumaşın farklı yerlerinden en az 4 defa tekrarlanır.
Yazan Perşembe, 26 Mayıs 2016 19:19 in Kalite Kontrol Okunma 1615 defa
Pazartesi, 19 Ağustos 2019 15:15 tarihinde oluşturuldu
Son Güncelleme: Pazartesi, 19 Ağustos 2019 15:15
Pazartesi, 19 Ağustos 2019 15:15 tarihinde yayınlandı.